natgillin/translations-raw huggingface dataset:
διαμήκη αντοχή στον εφελκυσμό τουλάχιστον 30MPa, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 33MPa(όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTMD882),
I Amdt.83)
εγκάρσια αντοχή στον εφελκυσμό τουλάχιστον 22MPa, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 25MPa (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTMD882),
with a weight (without release film) of 240 g/m2 (± 30 g/m2) without adhesive layer, of 340 g/m2 (± 40 g/m2) with heat sensitive adhesive layer or of 330 g/m2 (± 40 gm2) with pressure sensitive layer
πεδίο τιμών πυκνότητας μεταξύ 0,988g/cm3 και 1,035g/cm3 (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTMD792),
Self-adhesive film composed of:
απορρόφηση υγρασίας τουλάχιστον 0,01 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 0,06 % (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTMD570),
a top layer predominantly of polyurethane mixed with acrylic polymer emulsions and titanium dioxide,
για χρήση στην κατασκευή μονωτών που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών [2]
whether or not containing a second layer of a mixture of vinyl acetate-ethylene copolymer and cross-linkable vinyl acetate polymer emulsions,
Φύλλα από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), σταθεροποιημένα κατά των υπεριωδών ακτίνων, χωρίς μικροσκοπικές οπές, με πάχος 60 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 80 μm, που περιέχει 30 ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερα από 40 μέρη πλαστικοποιητή ανά 100 μέρη πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)
not more than 6 % by weight of other additives,
Φύλλο κατοπτρικής στιλπνότητας ίσης ή μεγαλύτερης από 70, μετρούμενης υπό γωνία 60 o που μετράται με τη βοήθεια στιλπνόμετρου (σύμφωνα με τη μέθοδο ISO 2813:2000), αποτελούμενη από ένα ή δύο στρώματα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) που φέρει και στις δύο πλευρές στρώμα πλαστικής ύλης, με πάχος 0,26 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1,0 mm, επικαλυμμένου στη λαμπερή πλευρά από προστατευτικό φύλλο πολυαιθυλενίου, σε ρολά πλάτους από 1000 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1450 mm, που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων της κλάσης 9403 [2]
a pressure sensitive adhesive; and
Αντανακλαστικά φύλλα απανωτών στρώσεων, που αποτελούνται από φύλλα πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) και φύλλα άλλου πλαστικού υλικού, έκτυπης σε κανονικό πυραμιδοειδές σχήμα, επικαλυμμένης από τη μία πλευρά από αποσπώμενο φύλλο προστασίας
covered on one side with a release liner,
Μεμβράνηαπόσυμπολυμερέςπολυβινυλοχλωριδίου
whether or not with a separate self-adhesive over laminate protective film,
με κατά βάρος περιεκτικότητα σε πληρωτικά υλικά 45 % και άνω,
of a total thickness of not more than 400 μm
πάνω σε υπόθεμα
Poly(vinyl chloride) sheeting, of a thickness of less than 1 mm, coated with an adhesive in which are embedded glass balls of a diameter of not more than 100 μm
Πλάκες από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο), που περιέχουν τριυδροξείδιο του αργίλιου, με πάχος 3,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 19 mm
Film, with a total thickness of 40 μm or more, consisting of one or more layers of transparent polyester film:
Μεμβράνη πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) διαξονικού προσανατολισμού, πάχους 50 μmή περισσότερο, αλλά που δεν υπερβαίνει τα 90 μm
containing at least one infrared reflective layer with a total normal reflectance according to EN 12898 of 80 % or more
Φύλλα πολυ(μεθακρυλικού μεθυλίου) που πληρούν το πρότυπο EN 4366 (MIL-PRF-25690)
having on one side a layer with a normal emissivity according to EN 12898 of not more than 0,2
Αδιαφανές φύλλα από πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) που έχει υποστεί συνεξώθηση, με πάχος 50 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 350 μm, συνιστώμενο ειδικότερα από στρώμα που περιέχει αιθάλη
coated on the other side with a pressure sensitive adhesive and a release liner
Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), μή επικαλυμμένα με στρώμα συγκολλητικής ουσίας, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 25 μm:
a first layer containing a mixture of thermoplastic polyurethane and anti-blocking agent,
χρωματισμένη αποκλειστικά στη μάζα, ή
a second layer containing a maleic anhydride copolymer,
χρωματισμένη στη μάζα και επιμεταλλωμένη στη μια πλευρά
a third layer containing a mixture of low density polyethylene, titanium dioxide and additives,
Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) μόνο, με ολικό πάχος που δεν υπερβαίνει 120 μm, αποτελούμενο από ένα ή δύο στρώματα καθένα από τα οποία περιέχει στη μάζα ουσία χρωστική και/ή απορροφητική των UV, μη επικαλυμμένα με συγκολλητική ή άλλη ουσία
a fourth layer containing a mixture of low density polyethylene, titanium dioxide, additives and colour pigment,
Φύλλα απανωτών στρώσεων από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) μόνο, με ολικό πάχος που δεν υπερβαίνει 120 μm, αποτελούμενο από ένα στρώμα που δεν είναι μόνο επιμεταλλωμένο και από ένα ή δύο στρώματα καθένα από τα οποία περιέχει στη μάζα ουσία χρωστική και/ή απορροφητική των UV, μη επικαλυμμένα με συγκολλητική ή αλλή ουσία
covered on one side with a release liner
Αντανακλαστικές μεμβράνες από πολυεστέρα, που φέρουν εκτυπώσεις με μορφή πυραμίδων και προορίζονται για την κατασκευή αυτοκόλλητων σημάτων ασφαλείας και διακριτικών, ενδυμάτων ασφαλείας και των συμπληρωμάτων τους ή χαρτοφυλάκων γενικά, σακιδίων ή παρόμοιων ειδών [2]
whether or not with a separate self-adhesive over laminate protective film
Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 12 μm, επενδυμένου από τη μια πλευρά με στοιβάδα οξειδίου του αργιλίου με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 35 nm
Printed laminated sheet
Μεμβράνες ή κύλινδροι πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου):
with a core layer of glass fabric, coated on each side with a layer of poly(vinyl chloride),
επικαλυμμένα και στις δύο πλευρές με ένα στρώμα ακρυλικής εποξειδικής ρητίνης,
on one side covered with a layer of poly(vinyl fluoride),
συνολικού πάχους 37 μm (± 3 μm)
whether or not with a pressure sensitive adhesive layer and a release film on the other side,
Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), πολυ(ναφθαλικό αιθυλένιο) ή ομοειδή πολυεστέρα, επικαλυμμένα στη μία πλευρά με μέταλλα και/ή οξείδια μετάλλων, που περιέχουν, κατά βάρος, λιγότερο από 0,1 % αργίλιο, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 300 μm και με ειδική αντίσταση επιφανείας που δεν υπερβαίνει τα 10000 ohm (ανά τετράγωνο) (σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 257-99)
with a toxicity (as determined by test method ABD 0031) of not more than 50 ppm hydrogen fluoride, not more than 85 ppm hydrogen chloride, not more than 10 ppm hydrogen cyanide, not more than 10 ppm nitrogen oxides, not more than 300 ppm carbon monoxide and not more than 10 ppm dihydrogen sulphide and sulphur dioxide taken together,
Μεμβράνη πολυ (τερεφθαλικού αιθυλενίου):
with a flammability within 60 seconds of not more than 110 mm (as determined by test method FAR 25 App.F Pt.
πάχους όχι μεγαλύτερου από 20 μm,
I Amdt.83), and
με επικάλυψη τουλάχιστον στη μία πλευρά από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία ή οξείδιο αργιλίου και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm
with a weight (without release film) of 490 g/m2 (± 45 g/m2) without adhesive layer or of 580 g/m2 (± 50 g/m2) with pressure sensitive layer
Ιριδίζουσα μεμβράνη από πολυεστέρα και πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)
Polariser film, in rolls, consisting of a multilayered polyvinyl alcohol film, supported on either side by a triacetyl cellulose film, with a pressure sensitive adhesive and release film on one side
Διαφανής μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο):
Reflecting laminated sheet consisting of a film of poly(methyl methacrylate) embossed on one side in a regular shaped pattern, a film of a polymer containing glass microspheres, an adhesive layer and a release sheet
επιχρισμένη και στις δύο πλευρές με στρώματα ακρυλικών οργανικών ουσιών πάχους τουλάχιστον 7 nm, όχι όμως άνω των 80 nm,
Biaxially-oriented film of poly(methyl methacrylate), of a thickness of 50 μm or more but not exceeding 90 μm, covered on one side with an adhesive layer and a release sheet
με επιφανειακή τάση τουλάχιστον 36 Dyne/cm, όχι όμως άνω των 39 Dyne/cm,
White polyolefin tape consisting of:
με διαπερατότητα στο φως άνω του 93 %,
an adhesive layer based on synthetic rubber with a thickness of 8 μm or more but not more than 17 μm,
με θολερότητα 1,3 % κατ’ ανώτατο όριο,
a polyolefin layer with a thickness of 28 μm or more but not more than 40 μm, and
συνολικού πάχους τουλάχιστον 10 μm, όχι όμως άνω των 350 μm,
a non-silicone release layer with a thickness below 1 μm
πλάτους τουλάχιστον 800 mm, όχι όμως άνω των 1600 mm
Poly(vinyl chloride) film, on one side covered with
Φύλλα από πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικό αιθυλένιο)
a polymer layer
Μονοστρωματική, διαξονικώς προσανατολισμένη μεμβράνη:
an adhesive layer
αποτελούμενη από άνω του 85 % κατά βάρος πολυ(γαλακτικό οξύ) και όχι περισσότερο από 10,50 % κατά βάρος τροποποιημένο πολυμερές πολυ(γαλακτικού οξέως), πολυγλυκολεστέρα και τάλκη,
a release liner, on one side embossed, containing oblate spheres;
πάχους 20 μmκαι άνω, το πολύ όμως 120 μm
whether or not on the other side covered with an adhesive layer and a metallised polymer layer
βιοαποικοδομήσιμη και λιπασματοποιήσιμη (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο EN13432)
Reflecting film containing:
Μονοστρωματική, εγκαρσίως προσανατολισμένη, συρρικνούμενη μεμβράνη:
a poly(vinyl chloride) layer,
αποτελούμενη από άνω του 80 % κατά βάρος πολυ(γαλακτικό οξύ) και όχι περισσότερο από 15,75 % κατά βάρος πρόσθετα τροποποιημένου πολυ(γαλακτικού οξέως),
a polyurethane layer,
πάχους 45 μmκαι άνω, το πολύ όμως 50 μm,
a glass microspheres layer,
Φύλλα χρωματισμένης βουλκανισμένης ινοσανίδας με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 1,5 mm
a layer whether or not incorporating a security and/or official mark which changes appearance with angle of view,
Μεμβράνη πολυβινυλοβουτυράλης που περιέχει φωσφορικό τριισοβουτύλιο ως πλαστικοποιητή σε κατά βάρος αναλογία τουλάχιστον 25 %, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 28 %
a metallised aluminium layer, and
Μεμβράνη από πολυβινυλοβουτυράλη με:
an adhesive, covered on one side with a release liner
κατά βάρος περιεκτικότητα σε δις(2-αιθυλεξανική) τριαιθυλενογλυκόλη ως πλαστικοποιητή τουλάχιστον 26 %, όχι όμως άνω του 30 %,
Co-extruded trilayer film,
πάχος τουλάχιστον 0,73 mm, όχι όμως άνω του 1,50 mm
each layer containing a mixture of polypropylene and polyethylene,
Φύλλα από πολυ(βουτυράλη βινυλίου) με χρωματικά διαβαθμισμένη λωρίδα
containing not more than 3 % by weight of other polymers,
Μεμβράνη από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), έστω και επιμεταλλωμένη στη μία ή και στις δύο πλευρές, ή πολυστρωματική μεμβράνη από υμένια πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου) με επιμεταλλωμένες μόνο τις εξωτερικές επιφάνειες, η οποία διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
whether or not containing titanium dioxide in the core layer,
διαπερατότητα από ορατή φωτεινή ακτινοβολία τουλάχιστον 50 %,
coated with an acrylic pressure sensitive adhesive and
επικάλυψη στη μία ή και στις δύο πλευρές από στρώμα πολυ(βινυλοβουτυράλης), αλλά χωρίς επίχριση με κόλλα ούτε άλλο υλικό εκτός της πολυ(βινυλοβουτυράλης),
with a release liner
μέγιστο συνολικό πάχος 0,2 mm, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η πολυ(βινυλοβουτυράλη), και πάχος πολυ(βινυλοβουτυράλης) άνω των 0,2 mm
of an overall thickness of not more than 110 μm
Τριστρωματική μεμβράνη πολυ(βουτυράλη βινυλίου) συνεξώθησης με έγχρωμη ταινία διαβαθμίσεων, που περιέχει δις(2-αιθυλεξανικό) 2,2’-αιθυλενοδιοξυδιαιθύλιο ως πλαστικοποιητή σε αναλογία 29 % κατά βάρος ή μεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 31 %
Self-adhesive film with a thickness of 40 μm or more, but not more than 400 μm, consisting of one or more layers of transparent, metallised or dyed poly(ethylene terephthalate), covered on one side with a scratch resistant coating and on the other side with a pressure sensitive adhesive and a release liner
Μεμβράνη πολυαμιδίου:
Self-adhesive plastic film consisting of:
με επικάλυψη τουλάχιστον στη μία πλευρά από στρώμα φραγμού για αέρια αποτελούμενο από βάση πολυμερούς στην οποία έχει διασπαρεί πυριτία και της οποίας το πάχος δεν υπερβαίνει τα 2 μm
a poly(olefin) layer with a thickness of more than 95 but not more than 110 microns
Φύλλα από πολυαιθεριμίδιο, σε ρόλους, με
an adhesive layer with a thickness of more than 5 but not more than 15 microns
πάχος τουλάχιστον 5 μm, όχι όμως άνω των 14 μm,
a layer based on epoxy resin, with a thickness of more than 4 but not more than 100 microns
πλάτος τουλάχιστον 478 mm, όχι όμως άνω των 532 mm,
a liner consisting of poly(ethylene terephthalate) with a thickness of more than 35 but not more than 40 microns
εφελκυστική αντοχή στο όριο θραύσης 78 MP aκαι άνω (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο JIS C-2318 για πάχος 50 μm),
Self-adhesive polishing discs of microporous polyurethane, whether or not coated with a pad
επιμήκυνση στο όριο θραύσης 50 % και άνω (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο JIS C-2318 για πάχος 50 μm),
Film of a minimum thickness of 0,36 mm, consisting of the following:
σημείο υαλώδους μετάπτωσης (Tg) 226 °C,
an embossed polyester layer,
θερμοκρασία συνεχούς λειτουργίας 180 °C(προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο UL-746 Βγια πάχος 50 μm),
a caprolactone-cyclohexylene isocyanate copolymer layer,
ευφλεκτότητα VTM-0 (προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το πρότυπο UL 94 για πάχος 25 μm)
a pressure sensitive adhesive
Μεμβράνη από πολυμερές, που περιέχει τα ακόλουθα μονομερή:
and covered on one side with a release liner
πολυ(τετραμεθυλεναιθερο)γλυκόλη,
Film of a thickness of not more than 0,20 mm, of a blend of polyethylene and a copolymer of ethylene with oct-1-ene, embossed in a regular rhomboidal pattern, for coating both sides of a layer of unvulcanized rubber [2]
4,4’-μεθυλενο-δις(ισοκυανικό κυκλοεξύλιο),
Film of polyethylene, of a kind used for typewriter ribbon
βουτανοδιολη-1,4 ή βουτανοδιολη-1,3,
Printed embossed film
πάχους τουλάχιστον 0,25 mm αλλά όχι άνω των 5,0 mm,
of polymers of ethylene
με ανάγλυφο σχήμα αποτυπωμένο στη μία επιφάνεια,
having a gravity of 0,94 g/cm3 or more
και επικαλυμμένη με αποσπώμενο φύλλο
of a thickness of 0,019 mm ± 0,003 mm
Διαφανής μεμβράνη πολυουρεθάνης με μεταλλική επίστρωση στη μία πλευρά:
with permanent graphics consisting of two different alternating designs whose individual length is 525 mm or more
με στιλπνότητα άνω των 90 βαθμών σύμφωνα με το πρότυπο ASTMD2457,
Poly(ethylene) film printed with a graphic design, which is achieved by using four base colours in ink plus specialist colours, to achieve multiple colours in ink on one side of the film, and one colour on the opposite side, the graphic design also has the following characteristics:
επικαλυμμένη στη μεταλλική πλευρά με στρώμα θερμόκολλας από συμπολυμερές πολυαιθυλενίου-πολυπροπυλενίου,
is repetitive and equally spaced along the length of the film
επικαλυμμένη στην άλλη πλευρά με προστατευτικό υμένιο πολυ(τερεφθαλικού αιθυλενίου),
is equally and visibly aligned when viewed from the back or front of the film
συνολικού πάχους άνω των 204 μm, όχι όμως άνω των 244 μm
Co-extruded seven to nine layered film predominately of copolymers of ethylene or functionalized polymers of ethylene, consisting of:
Θερμοπλαστική μεμβράνη πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 250 μm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 350 μm, της οποίας η μια πλευρά είναι καλυμμένη με αποσπώμενη προστατευτική μεμβράνη
a tri-layer barrier with a core layer predominantly of ethylene vinyl alcohol covered on either side with a layer predominantly of cyclic olefin polymers,
Μεμβράνη θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης, που έχει υποβληθεί σε διέλαση:
covered on either side with two or more layers of polymeric material,
μη αυτοκόλλητη,
and having an overall total thickness of not more than 110 μm
με δείκτη κίτρινου χρώματος, για στοίβα φύλλων 10 mm, άνω του 1,0, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 2,5 (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM E 313-10),
Tubular layered film predominately of polyethylene:
με μετάδοση φωτός, για στοίβα φύλλων 10 mm, άνω του 87 % (όπως προσδιορίζεται με τη μέθοδο ASTM D 1003-11),
consisting of a tri-layer barrier with a core layer of ethylene vinyl alcohol covered on either side with a layer of polyamide, covered on either side with at least one layer of polyethylene,
συνολικού πάχους τουλάχιστον 0,38 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 7,6 mm,
having a total thickness of 55 μm or more,
πλάτους τουλάχιστον 99 cm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 305 cm,
having a diameter of 500 mm or more but not more than 600 mm
του είδους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πολυστρωματικού γυαλιού ασφαλείας
Ethylene vinyl acetate (EVA) film with:
Φύλλο θαμπής (ματ) θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με:
a raised relief surface with embossed undulations, and
πλάτος 1640 mm (± 10 mm),
a thickness of more than 0,125 mm
στιλπνότητα 3,3 βαθμών και άνω, το πολύ όμως 3,8 (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ASTMD2457),
Composite sheet containing an acrylic coating and laminated to a high-density polyethylene layer, of a total thickness of 0,8 mm or more but not more than 1,2 mm
επιφανειακή τραχύτητα 1,9 Raκαι άνω, το πολύ όμως 2,8 Ra(προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ISO4287),
Biaxially oriented polypropylene film with a coextruded layer of polyethylene on one side and a total thickness of 11,5 μm or more but not more than 13,5 μm
πάχος άνω των 365 μm, το πολύ όμως 760 μm,
Sheets of biaxially — oriented polypropylene film:
σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: ShoreA(ASTMD2240)),
with the thickness of not more than 0,1 mm,
επιμήκυνση θραύσεως 470 % (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: EN ISO 527)
printed on both sides with specialised coatings to allow banknote security printing
Φύλλα σε ρόλους, αποτελούμενα από εποξειδική ρητίνη, με αγωγιμότητα, τα οποία:
Co-extruded seven to nine layered film predominately of copolymers of propylene, consisting of:
περιέχουν μικρόσφαιρες επιστρωμένες με μέταλλο, έστω και σε κράμα με χρυσό,
Mono-axial oriented film, of a total thickness of not more than 75μm, consisting of three or four layers, each layer containing a mixture of polypropylene and polyethylene, with a core layer whether or not containing titanium dioxide, having:
φέρουν ένα στρώμα κόλλας,
a tensile strength in the machine direction of 120 MPa or more but not more than 270 MPa and
φέρουν ένα προστατευτικό στρώμα από σιλικόνη ή πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) στη μία πλευρά,
a tensile strength in the transverse direction of 10 MPa or more but not more than 40 MPa
φέρουν ένα προστατευτικό στρώμα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) στην άλλη πλευρά
as determined by test method ASTM D882/ISO 527-3
έχουν πλάτος 5 cm και άνω, το πολύ όμως 100 cm, και
Mono-axial oriented film, consisting of three layers, each layer consisting of a mixture of polypropylene and a copolymer of ethylene and vinyl acetate, with a core layer whether or not containing titanium dioxide, having:
έχουν μέγιστο μήκος 2000 m
a thickness of 55 μm or more but not more than 97 μm,
Φύλλο θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης σε κυλίνδρους, με:
a tensile modulus in the machine direction of 0,30 GPa or more but not more than 1,45 GPa, and
πλάτος άνω των 900 mm, το πολύ όμως 1016 mm,
a tensile modulus in the transverse direction of 0,20 GPa or more but not more than 0,70 GPa
θαμπό (ματ) τελείωμα,
of an overall thickness of not more than 70 μm
πάχος 0,43 mm (± 0,03 mm),
Laminated sheet or strip, consisting of a film of a thickness of 181 μm or more but not more than 223 μm composed of a blend of a copolymer of propylene with ethylene and a copolymer of styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) coated or covered on one side with a layer of a copolymer of styrene-ethylene-butylene-styrene (SEBS) and a layer of polyester
επιμήκυνση θραύσεως 420 % και άνω, το πολύ όμως 520 %,
Polypropylene sheet, put up in rolls, with:
εφελκυστική αντοχή 55 N/mm2 (± 3) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο ENISO527)
flame retardant level of UL 94 V-0 for material thicknesses of 0,25 mm or more and level UL 94 VTM-0 for material thicknesses of 0,05 mm or more but not more than 0,25 mm (as determined by Flammability Standard UL-94)
σκληρότητα 90 (± 4) (προσδιοριζόμενη με τη μέθοδο: ShoreA[ASTMD2240]),
dielectric breakdown of 13,1 kV or more but not more than 60,0 kV(as determined by ASTM D149)
εσωτερική πτύχωση (κυματισμό) 6,35 mm,
tensile yield in a machine direction of 30 MPa or more but not more than 33 MPa (as determined by ASTM D882)
επιπεδότητα 0,025 mm
tensile yield in a transverse direction of 22 MPa or more but not more than 25 MPa (as determined by ASTM D882)
Μεμβράνη από πολυ(1-χλωροτριφθοριοαιθυλενίο)
density range of 0,988 g/cm3 or more but not more than 1035 g/cm3 (as determined by ASTM D792)
Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες
moisture absorption of 0,01 % or more but not more than 0,06 % (as determined by ASTM D570)
Μεμβράνη από πολυμερές βινυλικής αλκοόλης, διαλυτό σε ψυχρό νερό, πάχους τουλάχιστον 34 μm αλλά όχι μεγαλύτερου από 90 μm, με αντοχή στη θραύση τουλάχιστον 20 MPa, αλλά όχι μεγαλύτερη από 55 MPa και επιμήκυνση κατά τη θραύση τουλάχιστον 250 %, αλλά όχι μεγαλύτερη από 900 %
for use in the manufacture of insulators used in the electronics and electrical industries [2]
Ανισότροπη επαγωγική μεμβράνη, σε ρόλους, πλάτους τουλάχιστον 1,5 mm, χωρίς όμως να υπερβαίνει τα 3.15 mm και μέγιστου μήκους 300 m, η οποία χρησιμοποιείται στην παραγωγή οθονών υγρών κρυστάλλων (LCD) ή πλάσματος για τη σύνδεση ηλεκτρονικών κατασκευαστικών στοιχείων
Sheeting of poly(vinyl chloride), stabilized against ultraviolet rays, without any holes, even microscopic, of a thickness of 60 μm or more but not more than 80 μm, containing 30 or more but not more than 40 parts of plasticiser to 100 parts of poly(vinyl chloride)
Φύλλα αφρώδους πολυουρεθάνης, με πάχος 3 χλστ. (± 15 %) και πυκνότητα 0,09435 ήμεγαλύτερη, χωρίς όμως να υπερβαίνει την τιμή 0,10092
Film of a specular gloss of 70 or more, measured at an angle of 60 o using a glossmeter (as determined by the ISO 2813:2000 method), consisting of one or two layers of poly(vinyl chloride) coated on both sides with a layer of plastic, of a thickness of 0,26 mm or more but not more than 1,0 mm, covered on the gloss surface with a protective film of polyethylene, in rolls of a width of 1000 mm or more but not more than 1450 mm, for use in the manufacture of goods of heading 9403 [2]
Κύλινδροι αφρώδους πολυουρεθάνης ανοικτών κυψελίδων:
Reflecting laminated sheet, consisting of a film of poly(vinyl chloride) and a film of an other plastic totally embossed in a regular pyramidal pattern, covered on one side with a release sheet
πάχους 2,29 mm (± 0,25 mm),
Film of a (polyvinyl)chloride-copolymer
που έχουν υποβληθεί σε επιφανειακή επεξεργασία με διάτρητο προωθητή προσκόλλησης και
containing by weight 45 % or more of fillers
που έχουν επιστρωθεί σε πολυεστερική μεμβράνη και σε ένα στρώμα υφάσματος
on a support
Όγκοι κυψελωτής δομής, που περιέχουν:
Plate of poly(methyl methacrylate) containing aluminium trihydroxide, of a thickness of 3,5 mm or more but not more than 19 mm
Διαφανής, μικροπορώδης μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ένθεση ακρυλικού οξέος, σε μορφή ρόλων:
Biaxially-oriented film of poly(methyl methacrylate), of a thickness of 50 μm or more but not exceeding 90 μm
πλάτους 98 mm και άνω, το πολύ όμως 170 mm,
Sheets of polymethylmethacrylate conforming to standard EN 4366 (MIL-PRF-25690)
πάχους 15 μm και άνω, το πολύ όμως 36 μm,
Coextruded opaque sheet of poly(ethylene terephthalate), of a thickness of 50 μm or more but not more than 350 μm, consisting especially of a layer containing carbon black
του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαχωριστών αλκαλικών μπαταριών
Poly(ethylene terephthalate) film, not coated with an adhesive, of a thickness of not more than 25 μm, either:
Ταινία από μικροπορώδες πολυτετραφθοροαιθυλένιο, σε βάση από υφάσματα μη υφασμένα, που προορίζεται για την παρασκευή φίλτρων εξοπλισμού αιμοκάθαρσης [2]
only dyed in the mass, or
Φύλλο από πολυαιθερασουλφονη, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 200 μm
dyed in the mass and metallised on one side
Κυψελοειδές φύλλο, που αποτελείται από μία στρώση πολυαιθυλενίου, με πάχος 90 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 140 μm και από μία στρώση αναγεννημένης κυτταρίνης με πάχος 10 μm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 μm
Film of poly(ethylene terephthalate) only, of a total thickness of not more than 120 μm, consisting of one or two layers each containing a colouring and/or UV-absorbing material throughout the mass, uncoated with an adhesive or any other material